SULLA CEMENTAZIONE DEGLI ACCIAI AL NICHELIO 425 



d'acciaio al 30 % di nichelio cosi cementato diedero rispetti- 

 vamente il 0,52 e il 0,53 °/o di carbonio. Il valore medio — 

 0,525^,0 — è riportato nel diagramma della fìg. 13: ed è ^ — 

 come si vede — assai prossimo al corrispondente valore trovato 

 nella cementazione di cinque ore. 



Infine eseguimmo ancora un'esperienza per stabilire con 

 certezza se il lieve abbassamento del tenore di carbonio che si 

 verifica nei primi due strati esterni degli acciai al 5*^/o di nichelio, 

 fosse dovuto — come appariva molto probabile — ad una leggera 

 affinazione, verificatasi (non ostante tutte le precauzioni prese 

 per evitarla) durante la ricottura a 600'^ ed il successivo raf- 

 freddamento lentissimo, che abbiamo veduto essere necessari 

 onde rendere il metallo attaccabile dall'utensile. 



A tale scopo, dopo aver cementato un cilindretto dell'ac- 

 ciaio al 5 ° di nichelio nelle identiche condizioni già indicate 

 per le cementazioni della serie IV, lo sottoponemmo ad una 

 ricottura più breve che non nei casi precedenti, ma eseguita in 

 condizioni simili. Non ostante la maggiore durezza del metallo, 

 fu possibile tagliare al tornio — in condizioni soddisfacenti — 

 due strati coassiali del cilindretto, dello spessore di ìin decimo 

 di millimetro ciascuno. L'analisi rivelò nel primo strato (super- 

 ficiale) un tenore di carbonio dell' 1,06 *^/o, e nel secondo ri,28°/o. 

 Questi dati — riportati nel diagramma della fig. 11, accanto 

 a quelli relativi al cilindretto di ugual composizione, cementato 

 in modo identico, ma ricotto più a lungo — dimostrano che lo 

 strato esterno nel quale si verifica l'abbassamento del tenore 

 di carbonio è più sottile quando la ricottura è più breve : ciò 

 che ne induce ad ammettere che il fenomeno in questione con- 

 sista realmente in un processo di decarburazione che si verifica-, 

 durante la ricottura ed il secondo rafì"reddamento lento. 



Fenomeni analoghi si presentano anche (sebbene in assai 

 minori proporzioni) in alcune altre sbarrette cementate. Essi 

 pure sono probabilmente dovuti ad una leggera affinazione su- 

 perficiale, verificatasi durante il raffreddamento lento successivo 

 alla cementazione. 



Ciò posto, vediamo — in breve — quali conclusioni pos- 

 sano trarsi da queste prime serie di risultati. Come abbiamo 

 già detto, ci limitiamo — per ora — alle considerazioni riguar- 

 Atti della R. Accademia — Voi. XLVI. 27 



